MgZn2

{{DISPLAYTITLE:MgZn2}}

 of magnesiumdisink is 'n intermetaalverbinding (legering) van magnesium en sink wat sy eie struktuur besit. Die homogeniteitsgebied is taamlik klein (<1 at.%).

Kristalstruktuur
 kristalliseer in 'n heksagonale struktuur wat die argetipe van die C14-strukturbericht-struktuur is. Dit is een van die Lavesfases. Daar is baie -legerings wat hierdie struktuur besit, soos , , , ,  en . Hierdie struktuur is op heksagonale digpakking gebaseer en besit, soos ander Lavesfases, leë -tetraëders. Dat die struktuur sy stabiliteit aan digpakking ontleen, blyk uit die feit dat  onder hoë druk en teen lae temperature in hierdie struktuur kristalliseer. 

X-straaldiffraksie wys dat daar elektrondigtheid van die magnesiumatome na die sinkatome oorgedra word in hierdie struktuur. Dit maak dit moontlik om 'n 'valensie' (parsiële oksidasietoestand) van die atome te bepaal. Die atome neem die volgende posisies in die ruimtegroep P6/mmc in:

Atoomposisiexyz'valensie'Mg4f1/32/30,96286(13)+0,559(180)Zn12a000-0,396(108)Zn26h-0,16852(4)2x0,25-0,236(92)

Eienskappe
Die elestiese konstantes is gemeet en bereken:
CCCCCgemeet107126264527bereken92126246237

Gebruike
Die -fase speel 'n belangrike rol in die vorming van magnesiumallooie, wat 'n 30% gewigsvermindering in vergelyking met aluminiumlegerings en 'n 75% gewigsvermindering in vergelyking met staal bied. Dit verteenwoordig belowende liggewig strukturele materiale met potensiële motor- en lugvaarttoepassings. Mg-Zn-legerings vorm die ZK-reeks van neerslagverharde legerings. Hierdie reeks beskik oor die grootste neerslagverharding van Mg-gebaseerde legerings as gevolg van die neerslag van 'n fyn, staafagtige binêre '-1 fase wat die beweging van dislokasies kan voorkom en basale glip kan weerstaan. Hierdie neerslae kan uit twee fases bestaan: die heksagonale  Laves-fase en 'n monokliniese -fase. Die Laves-fase is stabieler vir legerings met 65.5–77.0 at.% Zn.

Magnesiumlegerings word in motor-, lugvaart-, medisyne-, sport- en ander velde wyd gebruik. Op die gebied van mediese materiale het magnesium nie net die voordeel van ligte gewig, hoë sterkte en 'n digtheid soortgelyk aan dié van menslike been nie, maar dit het ook goeie bioversoenbaarheid en bevorder die groei van menslike been. Die meganiese eienskappe en korrosiebestandheid van magnesiumlegerings moet egter verder verbeter word om aan die vereistes vir menslike bioafbreekbare inplantings te voldoen. Navorsing van drie legerings (massafraksies: Mg–10Zn, Mg–20Zn en Mg–30Zn (gew.%)) het getoon dat legering met sink 'n moontlikheid is. In hierdie legerings word ook  aangetref.

Verwysings

Kategorie:Verbindings van magnesium
Kategorie:Verbindings van sink
Kategorie:Legerings